( 736 ) 

 est d'autant ])liis rapide <[up l'étain provienl i!e liqueurs dont la composi- 

 tion se rapproche le plus de la neutralité cliimiqne. 



» Au bout de quelques heures, l'étain déposé dans des solutions de 

 chlorures d'étain cristallisés, sans excès d'acide, est complètement modifié. 

 L'étain pro^enant de solutions de chlorures fortement acides se transforme 

 également, mais avec beaucoup plus de lenteur. On a observé, dans un 

 cas, de l'étain cristallisé qui était demeuré normal après un mois. 



)) Pour déterminer à quelle cause doit être attribuée cette modifica- 

 tion des propriétés fondamentales de l'étain, on a fait les essais suivants. 



» La densité de l'étain modifié, déterminée avec de grandes précau- 

 tions sur plusieurs échantillons plus ou moins combustibles, a été ti'ouvée 

 comprise entre 6,910 et 7,198 a j5". 



» L'examen microscopique a montré que l'étain infusible est formé, le 

 plus souvent, de belles dendrites très divisées; l'étain normal se présen- 

 tant, au contraire, en masses compactes de cristaux aiguillés, 



)) A l'analyse, par transformation en acide mélastannique au moven de 

 l'acide nitrique, on a trouvé, dans quatre échantillons d'étain modifié : 



Su pour 100 97 > 3 96,'? 9'i;' 9^ 



» En examinant au microscope la poudre grise provenant du chauffage 

 au rouge, dans un courant d'acide carbonique, de l'étain modifié, on l'a vue 

 formée de masses spongieuses grisâtres, à éclat métallique faible, recou- 

 verte d'une couche pulvérulente jaunâtre avant l'aspect du protoxyde 

 d'étain. 



» En calcinant, au contact de l'air, de l'étain modifié parfaitement sec, 

 on a trouvé que l'augmentation de poids était de 12,99 pour 100. OrSnO 

 pour sa transformation en SnO^ absorbe t3,5o d'oxygène pour 100. 



» L'étain modifié est complètement soluble, avec dégagement d'hydro- 

 gène, dans l'acide chlorhydrique concentré. 



» L'ensemble de ces caractères nous permet d'affirmer que l'étain mo- 

 difié, infusible, est un mélange d'étain métallique et de protoxvdc d'étain 

 anhydre. Les teneurs en étain que nous avons trouvées s'appliquent à des 

 mélanges en proportions suivantes : 



Sn pour loo. 



1 77,5 



2 68,3 



3 67,5 



4. 60,6 



